- 263 — 



8 millim. Durchmesser. Von einer rauhen, braunen, stel- 

 lenweise grünen Kruste überzogen, die beim Behämnnern 

 absprang. Das mit einer feinen Feile gereinigte Metall 

 war von gewöhnlicher, doch in's Violette spielender Farbe. 

 Durch Absägen eines gereinigten Endes wurde ein 2,88 gr. 

 wiegendes Stück Metall für die Analyse gewonnen; diese 

 ersab : 



Kupfer 88,03% 



Zinn 0,11 



Blei 3,28 



Eisen 4,06 



Arsenik 0,60 



Antimon 3,92 



Diese eisenreiche und zinnarme Legierung weicht 

 nun von allen bisher beobachteten, und auch den 3 an- 

 dern ninivitischen Bronzen bedeutend ab. 



Nr. 203. Gekrümmtes Stäbchen. Hatte etwa 9*='" 



Länge, bei rundem Querschnitt eine von einem Ende 



zum andern von 8 auf 6 millim. Durchmesser abnehmende 



Dicke. Das mit einer Feile gereinigte Metall hatte die 



gewöhnliche Bronzefarbe. Ein abgesägtes Stück von 



2,217 gr. zeigte folgende Zusammensetzung: 



Kupfer 86,84 7o 



Zinn 12,70 „ 



Blei 0,28 „ 



Nickel mit Sp. von Eisen 0,18 „ 



Nr. 204. Gegossene Verzierung eines Haus- 

 geräthes, wahrscheinlich eines Stuhles. Der Zeich- 

 nung nach stellt das Stüclv ein Bruchstück einer Leiste 

 dar, welche 4 Centim. breit mit erhobenen und 8 Millim. 

 breiten Bändern versehen, über ein 10 Millim. dickes, 

 rundes, eisernes Stäbchen gegossen war, von dem noch 

 Beste in Form von rothem , krystallinischen Eisenoxyd 

 vorhanden sind und die Bundung' noch deutlich erkennen 

 lassen. Aeusserlich ist das Metall mit einer dünnen Kruste 

 von Grünspan bedeckt, das Metall noch zähe und häm- 

 merbar. Ein mit der Feile gereinigtes, abgesägtes Stück 

 von 2,62 gr. ergab bei der Analyse : 



Kupfer 86,99 7o 



Zinn 12,33 „ 



Blei 0,38 „ 



Nickel, Sp. von Eisen 0,30 „ 



